326 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
l’on arrête la marche de l’opération avant que toute la silice ne 
soit volatilisée, on découvre dans le creuset l’élément libre ; 
preuve évidente que la silice, à des températures suffisamment 
élevées, est réduite par le charbon. 
Parmi les composés du silicium dont nous devons la prépara- 
tion et l’étude à l’infatigable professeur de l’École Supérieure de 
Pharmacie, mentionnons surtout certains siliciures qui sont des 
composés analogues aux carbures. On sait que le carbone res- 
semble beaucoup au silicium ; certains composés de ce dernier 
dont il a été question dans le numéro d’avril en ont fourni une 
nouvelle preuve. 
On connaissait déjà, grâce aux recherches de Fremy et de 
Hahn, un siliciure de fer, Fe Si. M. Moissan en a repris l’étude ; 
et, par trois procédés différents, il est parvenu à préparer un 
corps dont la composition est indiquée par la formule Fe» Si. 
Ainsi en chauffant dans un simple four à réverbère du silicium 
cristallisé avec du fer doux ou, plus aisément, en chauffant, dans 
son four électrique, des cylindres de fer doux avec du silicium, 
ou bien encore en chauffant dans ce même four un mélange 
d’oxyde de fer et de silicium, il a obtenu des culots métalliques. 
Ceux-ci, traités par l’acide azotique, laissent un résidu de sili- 
ciure de fer cristallisé dont la composition répond à la formule 
Fe2 Si. Ce composé forme de petits prismes, à éclat métallique, 
et dont le poids spécifique est 7 ; il dévie l’aiguille aimantée ; il 
11’est pas attaqué par l’acide azotique ; l’acide chlorhydrique le 
dissout difficilement, tandis que l’acide fluorhydrique et l’eau 
régale le détruisent rapidement. En employant des mélanges de 
fonte de chrome et de silicium, ou de chrome et de silicium, ou 
de silice, de sesquioxyde de chrome et de charbon, M. Moissan a 
obtenu un siliciure de chrome, auquel il donne la formule Cr 2 Si. 
Des essais faits pour préparer le siliciure d’argent n’ont pas 
abouti. 
De toutes ces expériences l’auteur tire les conclusions sui- 
vantes: i° le silicium solide peut s’unir, à une température suffi- 
samment élevée, et grâce à la tension de sa vapeur, à un métal 
solide en donnant un siliciure ; 2 0 au four électrique, le silicium 
fondu peut se combiner avec un métal fondu ; 3 0 le silicium 
fondu se dissout parfois dans un métal fondu, sans se combiner 
avec lui, ou, si une combinaison se forme, celle-ci est peu stable. 
Le silicium se dépose à l'état cristallin au moment de la solidi- 
fication. 
Azoture de magnésium. — En 1865, Geuther et Briegleb firent 
